SÉANCE DU 3 FÉVRIER 1908. 2l5 



Aucun minéral connu n'a une réfringence aussi faible; une mesure effec- 

 tuée par la réflexion totale a fourni pour la lumière de sodium n = 1,328, 

 c'est-à-dire une valeur inférieure à celle de l'indice de réfraction de l'eau. 



Le minéral est fragile et se laisse rayer par la calcite. Sa densité est de 2,-9. 



Chaude dans le tube, il ne s'altère pas, mais au rouge naissant il se décolore en 

 devenant parfaitement hyalin. Au rouge blanc, il fond brusquement en un liquide très 

 fluide, incolore et transparent, devenant blanc et opaque par refroidissement. 



Il se dissout dans l'eau, surtout à chaud, et recrislallise par refroidissement en four- 

 nissant des cristaux monoréfringents qui sont des cubes ou des octaèdres. 



La quantité de matière isolée jusqu'à présent n'a pas été suffisante (') pour en per- 

 mettre une analyse quantitative complète, mais les essais qualitatifs montrent que le 

 minéral est essentiellement constitué par du fluorure de sodium (-). Les teintes de 

 pléochroïsme sont tellement analogues à celles de la piémontite et de la tliulite, qu'il 

 est vraisemblable que la coloration est due à des traces de manganèse, mais je n'ai 

 pu mettre ce corps en évidence; étant donnée la petite quantité de matière soumise 

 à l'essai, les conclusions à cet égard ne sont pas définitives. 



Le fluorure de sodium est connu dans la nature sous forme de lluorures doubles 

 alumineux. anhydres (^) (cryolite, cryolithionile, chiolite) ou hydratés (pachnolite, 

 thomsénolite, ralstonite), de propriétés différentes de celles de notre minéral; il n'a 

 pas été trouvé jusqu'ici à l'état isolé. 



Je propose de désigner ce nouveau minéral sous le noin de rilliaumile . en 

 l'honneur de l'explorateur auquel je dois tant d'intéressants matériaux 

 d'étude recueillis en Guinée ou à Madagascar. 



Le traitement de i''s de roche par l'eau distillée bouillante permet 

 d'en extraire environ S^^, 5 de sels solubles, en grande partie constitués par 

 du NaF, qui cristallise de la dissolution en octaèdres portantde petites 

 faces du cube, et possédant des clivages cubiques. Il existe aussi un peu 

 de NaCl. La villiaumite constitue une forme différente du fluorure cubique, 

 qui possède une densité un peu plus faible (2, 76) et un indice de réfraction 

 très voisin : n = 1,327 (sel cristallisé par fusion). 



Quelle est maintenant l'origine de ce singulier élément de roche éruptive, 

 qui est sohible dans l'eau '.' est-elle primaire ou secondaire ? 



(') L'isolemenl du minéral, d'ailleurs peu abondant et généralement en cristaux très 

 petits, se heurte à de nombreuses difficultés, dues à son peu de duieté, à sa solu- 

 bilité, etc. 



(*) Il existe des traces de potassium, de calcium et d'un corps précipitable par 

 l'ammoniaque (zircone?). 



{") Tous ont une léfringence 1res faible, mais supérieure à celle de la villiaumite. 

 L'indice de réfraction de la cryolithionite est sensiblement égal à celui de l'eau. 



